Meteoreisen-Studien IX. 477 



reiht. Da die Aetzung etwas grob ist, habe ich auch die zweite Fläche poliren lassen, 

 welche nach schwachem Aetzen ein wesentlich anderes Verhalten zeigt. Zunächst tritt 

 ein firnissartiger Glanz hervor, wie er für so viele nickelreiche Ataxite charakteristisch ist, 

 wenn er auch nicht die Stärke erreicht wie z. B. bei Morradal, Smithland und Kokomo. 

 Es wird dies damit zusammenhängen, dass das Korn zwar fein und gleichmässig, aber 

 doch nicht so fein wie bei jenen Eisen ist. Bei geeigneter Beleuchtung nimmt man unter 

 der Lupe eine zarte streifig-fleckige Beschaffenheit wahr, indem kleine, unregelmässig be- 

 grenzte, aber in die Länge gezogene Theile stärker reflectiren und daher heller sind, als 

 die zwischen ihnen liegenden Partien; dreht man die Platte um annähernd go Grad, 

 so erscheint ein zweites System solcher lichten Theile. Bei bestimmter Lage der Platte 

 gegen das einfallende Licht kann man beide senkrecht aufeinander stehenden Systeme 

 gleichzeitig, wenn auch nicht scharf wahrnehmen, und die Aetzfläche sieht dann recht- 

 winkelig gegittert aus, wie es mir von keinem anderen Ataxit bekannt ist. Unter dem 

 Mikroskop zeigt sich, dass zwei Gruppen winziger (ooi — 0*02 Mm. langer und kaum 

 o-ooi Mm. dicker), etwas gebogener, glänzender, je parallel orientirter Leistchen die 

 erwähnten Erscheinungen bedingen; die Aetzfläche erscheint jetzt fein gestrickt. Da- 

 durch, dass die Vertheilung der Leistchen nicht ganz gleichmässig ist, entsteht die 

 streifig-fleckige Beschaffenheit bei der Betrachtung mit der Lupe. In unmittelbarer Nähe 

 der Schreibersitkörner wird das Nickeleisen beim Aetzen stärker angegriffen, so dass 

 ein kleines Grübchen um dieselben entsteht; hier tritt leicht Rostbildung ein, während 

 das Eisen sonst sehr widerstandsfähig zu sein scheint. Durch derartige Rostflecken hat 

 die ältere Aetzfläche ein getüpfeltes Aussehen erhalten. Bei stärkerem Aetzen ver- 

 schwindet der firnissartige Glanz, die Aetzfläche wird matt, und das fein gestrickte 

 Gefüge lässt sich nicht mehr deutlich erkennen. Das von Brezina hervorgehobene 

 Zerfallen »in Partien von orientirtem Schimmer, welche durch unscharfe Linien von 

 einander abgegrenzt sind«, war auf der alten Fläche deutHch zu sehen, fehlt aber auf 

 der neu geätzten vollständig; ich glaube, es war durch ungleichmässige Aetzung bedingt. 



Das specifische Gewicht der 2-444 Gr. schweren Platte wurde von Herrn Dr. W. 

 Leick zu 7-8892 bei 15-4° C. bestimmt. Bemerkenswerth erscheint auch die auffallend 

 geringe Härte. 



Zu einer neuen Analyse stand mir leider kein Material zur Verfügung; nach dem 

 hohen specifischen Gewicht und nach dem für nickelreiche Eisen so charakteristischen 

 Glanz darf man wohl die Nickelbestimmung von Domeyko (i4-2°/o) für zu niedrig 

 halten. Kobalt wird sicherlich vorhanden sein, da ich dasselbe bisher ausnahmslos ge- 

 funden habe, wenn ich in der Lage war, die Angabe, dass es fehle, auf ihre Richtigkeit 

 zu prüfen. 



Eine Untersuchung an so geringfügigem Material kann natürlich nur einen sehr 

 bedingten Werth beanspruchen; aber so lange keine andere vorliegt, erscheint es mir 

 nach den angegebenen Eigenschaften am angemessensten, Dehesa den nickelreichen 

 Ataxiten ohne Aetzbänder anzureihen. Das Auftreten der winzigen glänzenden Leist- 

 chen unter dem Mikroskop, sowie das zarte, rechtwinkelig gestrickte Gefüge sind Eigen- 

 schaften, welche Dehesa von allen übrigen Ataxiten unterscheiden. 



3. Shingle Springs, El Dorado Co., Californien. 



Das Meteoreisen von Shingle Springs wurde 1872 durch Shepard unter dem 

 Namen El Dorado Co. bekann"^, welcher ein Stück von Stebbins erhalten hatte. Nach 



